595 



Aus diesen Thatsachen ersieht man, dass beim Kupfer, wenn es 

 durch fortgesetztes An- und Abspannen in den Zustand vorübergehender 

 vollkommener Elastizität übergeführt wird, dasselbe stets jenen Grad von 

 Elastizität zeigt, der der jeweiligen Temperatur, Spannung (ttj) und Mehr- 

 belastung (77.2) entspricht, gleich viel, welches der Elastizitätsgrad für 

 dieselbe Temperatur vor der üeberführung zu verschiedenen Zeiten war. 



Der sekundäre E — M ist für eine bestimmte Tempe- 

 ratur, Spannung und Mehrbelastung konstant, der primäre 

 jedoch nicht; letzterer ist zunächst eine Funktion der Zeit. 



§ 21. Abhängigkeit des sekundären E— M von st, und n^ bei anderen 



Metallen als Kupfer. 



An anderen Metallen als Kupfer habe ich für die vorliegende Ab- 

 handlung Versuche nicht angestellt, da ich den Gegenstand nur an dieser 

 Substanz eingehend studieren wollte. Zwar ständen mir aus einer früheren 

 Arbeit (1885. Heft 1.) auch für andere Substanzen Versuche mit kon- 

 stantem TTj und veränderlichem n^_ zu geböte. Allein die Werte von n,^ 

 differieren bei den meisten Substanzen so wenig, dass die Versuchsresultate, 

 welche zwar fast ausnahmslos die bei Kupfer gemachten Erfahrungen 

 bestätigen, nicht überzeugend wirken können. Ich übergehe deshalb die 

 nähere Darlegung dieser Ergebnisse. Bei Blei nur lagen die Werte von 

 Ti, günstig. Ich lasse das Ergebnis folgen, jedoch bezieht sich hiebei Af, 

 zwar auch auf die Temperatur 0°, die Drahtlänge 1 Meter und j/g = 1 ^^,^ 

 aber angegeben in Teilen der Ablesung auf der Spiegelskala. 



- n«8Q f "^2 = 0,1762; l, = 37,16 Sktl. 

 ■n, _ Ki.y}^^^ I ^^ ^ 0,4423; ^o = 46,03 Sktl. 



Dieses Resultat bestätiget die Abnahme des sekundären E — M des 

 Bleies mit der Zunahme der Dehnungsamplitude d. h. die Nichtbefolgung 

 des Proportionalitätsgesetzes schlagend. Es hatte dieses Ergebnis für 

 mich noch insoferne ein grosses Interesse, als mir hiedurch jeder Zweifel 

 darüber, ob nicht die von mir gefundene Abweichung vom Propor- 

 tionalitätsgesetz auf einer Fehlerquelle, beruhend in einer, wenn auch 

 noch so kleinen Durchbiegung des Balkens, an dem der Hebel aufgehängt 



war, herrühre, genommen wurde. Denn die bei Blei angewendeten Be- 



79* 



